( 19^ ) 

 nique pour l'avancement des Sciences; et plus récemment (1881) par les 

 ingénieurs Philipps et Parker, de Londres : la question m'a paru toutefois 

 devoir être reprise à un point de vue plus général, et surtout dans le but 

 de savoir jusqu'à quel point l'eau acidulée agit ou non de la même façon, 

 sur les diverses sortes de fer, que l'air humide et l'eau de mer. 



B J'ai soumis à une série d'essais identiques vingt-huit plaques polies 

 d'acier et de foute plus ou moins doux et durs, purs ou impurs; ou adonné 

 à toutes un décimètre carré de surface, et, pour les soumettre simultané- 

 ment aux mêmes réactions, je les fixai dans un châssis parallélépipédique 

 en bois, muni d'une solide poignée. Les plaques étaient ainsi suspendues, 

 par leurs quatre coins, à iS™™ de distance l'une de l'autre et pouvaient, à 

 l'aide du châssis en question, être toutes plongées simultanément dans une 

 auge remplie, soit d'eau acidulée contenant o,5 pour 100 d'acide sulfurique 

 concentré, soit d'eau de mer; on pouvait les exposer simplement à l'air 

 humide d'une terrasse, ouverte à tous les vents. 



» Les premières expériences se firent, l'hiver dernier, à l'usine de Saint- 

 Montant, près de Beauvoir; d'autres au printemps et en automne, à Paris ; 

 un plus grand nombre, dans le courant de l'été, au bord de la mer, àViller- 

 ville, en Normandie; mais toutes, avec les mêmes plaques et le même ap- 

 pareil. On pesait, bien entendu, toutes les plaques avant et après chaque 

 essai, les brossant et les séchant avec soin. 



» Voici maintenant les résultats constatés : 



» Les essais à Vair humide n'ont pu être prolongés assez longtemps, pour 

 constater si le degré de carburation des aciers et la trempe influent ou 

 non sur l'intensité de la corrosion par la rouille; aussi ces essais sont-ils 

 encore en cours d'exécution ; mais voici cependant quelques points acquis : 



» En vingt jours, les aciers perdent, en moyenne, 3 à 4*"' par plaque, c'est- 

 à-dire par o""!, 02 de surface, les deux faces des plaques étant également 

 corrodés. Les aciers chromés s'oxydent plus, et les aciers au tungstène 

 moins que les aciers simplement carbures. 



» Les fontes, même manganésées, s'oxydent moins que les aciers et les 

 fers doux, et, parmi elles, la fonte blanche spéculaire (le spiegel) à 

 20 pour 100 de manganèse, moins que les fontes grises : la perte est la 

 moitié environ de celle subie par les aciers. 



» L'eau de mer attaque le fer, en le dissolvant comme l'eau acidulée, mais 

 dans des conditions toutes différentes. Au bout de fort peu de temps, on 

 constate dans l'auge du chlorure de fer. 



» A l'inverse de l'air humide, l'eau de mer attaque plus fortement les 



